( 575 ) 
tion de courbe avant ce maximum, ce qui n’est pas le cas 
pour l’alliage de Rose. 
Les métaux de Wood et de kipom ont leur maximum 
de densit t basse (25° et58° 5) 
leur coefficient de dilatation à l’état liquide est beaucoup 
plus considérable que celui des alliages de Darcet et de 
Rose; en revanche l'augmentation de volume pendant la 
fusion est beaucoup plus faible. 
Pendant que ces délerminations nous occupaient nous 
avons essayé de suivre la variation de volume de cesalliages 
pendant la fusion; on n'arrive à aucun résultat satisfaisant, 
les chiffres obtenus concordaient mal, on n’en pouvait 
tirer aucun enseignement ; c’est pourquoi nous avons poin- 
tillé les parties des diagrammes se rapportant aux tempé- 
ratures de fusion pour ne rien spécifier sous ce rapport. 
Tels sont sommairement les résultats auxquels nous 
sommes arrivés quant à Ja dilatation de ces alliages; nous 
allons maintenant passer à la détermination de leur cha- 
leur spéci fique. 
Chaleur spécifique des alliages. 
Le but que nous avions en vue était de déterminer la 
chaleur spécifique de ces alliages pour des écarts de tem- 
péralure relativement faibles, afin de vérifier si les ano- - 
malies que ces alliages montraient daps leur dilatation 
trouvaient leurs analogues dans la variation de la chaleur 
spécifique. 
Seule, la méthode de mesure de la chaleur spécifique 
par la durée du refroidissement pouvait être employée à 
cet effet; les autres méthodes, y compris la méthode per- 
fectionnée de MM. Waullner et Bettendorf, ne peuvent 
